Nr. 40. 1911. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



XXVT. Jahrg. 507 



selbe um so höher gelegen, je langsamer die Abkühlung 

 vorgenommen wurde. So ergab die Schmied ebronze 

 in im gealtertem, abgeschrecktem Zustande eine 

 magnetische Umwandlungstemperatur von nur 110°C, 

 nach einer 1(3 stündigen Erkaltung von 800° aus da- 

 gegen eine solche von 265° C! Späterhin wurde dann 

 noch festgestellt, daß für den Fall einer extrem 

 langsamen Abkühlung eine obere Grenzlage der mag- 

 netischen Umwandlung von 280° C zu erwarten war. 

 Dementsprechend wurden die Alterungsverhältnisse 

 der Schmiedebrouze bei 11 verschiedenen Tempera- 

 turen, von 80° bis 351° aufwärts, untersucht. Die 

 wichtigsten Resultate dieser Versuche lassen sich 

 folgendermaßen zusammenfassen : 



1. Um einen klaren Überblick über die ganzen 

 Alterungs- und Umwandlungsverhältnisse der Alu- 

 minium-Manganbronzen zu gewinnen, wie sie durch 

 die vorliegenden Versuche gefunden wurden, betrachten 

 wir am zweckmäßigsten zunächst die Alterung einer 

 von Rotglut äußerst stark abgeschreckten Probe, und 

 zwar bei einer Temperatur, welche unterhalb ihres 

 primären, ursprünglichen Umwandlungspunktes ge- 

 legen ist, um den Anschluß an die bisherigen Versuche 

 und Erfahrungen zu gewinnen. Hier zeigte sich nun 

 das überraschende Resultat, daß überhaupt der 

 allgemeine Charakter der ganzen Alterungs- 

 verhältnisse ein wesentlich anderer ist, als 

 man bisher stets angenommen hatte. Es nehmen 

 nämlich nur die Magnetisierungswerte der ganz hohen 

 Felder mit wachsender Alterungsdauer bis zur Er- 

 reichung eines stabilen Endzustandes fortwährend zu. 

 Bei kleinen und mittleren Feldern dagegen wächst die 

 Magnetisierung 3 zwar auch während der ersten Zeit 

 (t) der Alterung an, sie erreicht dann aber ein Maxi- 

 mum und nimmt nunmehr wieder ab, um sich schließ- 

 lich einem konstanten Grenzwert asymptotisch zu 

 nähern. Dieses Maximum der 3, ^-Kurven (Parameter 

 sei die effektive Feldstärke) ist bei äußerst kleinen 

 Feldern nur ganz schwach ausgebildet, tritt dann 

 aber mit steigender Feldintensität immer schärfer 

 hervor, um sich später bei noch höheren Feldern 

 wiederum immer mehr zu verflachen. Schließlich geht 

 das Maximum bei Anwendung genügend starker Felder 

 in einen Wendepunkt über; auf diese Weise wird 

 allmählich ein stetiger Anschluß an die völlig un- 

 gestörte Form der 3, t-Kurve für den Fall der Sätti- 

 gung hergestellt: es ist dies genau die Form 

 einer jungfräulichen Magnetisierungskurve. 



Weiterhin besteht dann noch folgende allgemeine 

 Gesetzmäßigkeit: Die Lage der einzelnen Maxima 

 bzw. der sie bei hohen Feldern ersetzenden Wende- 

 punkte in den 3, i-Kurven (Parameter: Feldstärke) 

 verschiebt sich mit steigender Feldintensität immer 

 mehr zu den höheren Alterungsstundenzahlen, erst 

 langsam, dann bei mittleren Feldern sehr schnell, und 

 nähert sich schließlich bei den großen Feldern asymp- 

 totisch einem konstanten Grenzwert der Alterungszeit. 

 Es liegen also die sämtlichen Maxima (bzw. Wende- 

 punkte) ihrerseits auf einer Kurve mit einem Wende- 

 punkte. 



Außer der Magnetisierung wurde auch die Remanenz 

 und Koerzitivkraft stark abgeschreckter Proben ge- 

 messen. Die Resultate dieser Versuche bilden zum 

 Teil eine wichtige Ergänzung des vorigen, sie zeigen 

 nämlich, daß die maximale Koerzitivkraft, d. i. also 

 diejenige des Grenzzykels der Magnetisierung, im Ver- 

 lauf der Alterung bis zu einem stabilen Endwert 

 dauernd anwächst. Diese Abhängigkeit wird ebenfalls 

 durch eine Kurve von der Form der jungfräulichen 

 Magnetisierungskurve dargestellt. Es sei weiterhin 

 noch besonders darauf aufmerksam gemacht, daß der 

 maximale Anstieg dieser Kurve zeitlich beträchtlich 

 später erfolgt als die maximale Ausbildung der 

 Sättigungsintensität. 



2. Bevor wir in der Beschreibung der Versuchs- 

 resultate fortfahren, soll zunächst, des besseren Ver- 

 ständnisses halber, .eine Erklärung der im vorigen 

 auseinandergesetzten Alterungsverhältnisse gegeben 

 werden. Dieselben sind durch die bisherige Annahme, 

 daß die Alterung nur in einer Bildung ferro- 

 magnetischer Elementarmagnete bestehe, 

 allein nicht mehr erklärbar. Vielmehr muß 

 nebenbei noch eine zweite, von der ersten vollständig 

 verschiedene Strukturumlager ung während 

 der Alterung angenommen werden, welche mit 

 einer starken Abnahme der freien Richtbar- 

 keit der Elementarmagnete verbunden ist. 

 Erst unter Berücksichtigung dieser zweiten Umlage- 

 rung werden die sämtlichen Beobachtungsresultate 

 verständlich. 



3. Die Bildung von ferromagnetischen Elementar- 

 magneten während der Alterung bei konstanter 

 Temperatur ist durch den Verlauf der Sättigungs- 

 magnetisierung quantitativ bestimmt. Andererseits 

 gibt uns die maximale Koerzitivkraft gewissermaßen 

 ein umgekehrtes Maß für die „freie Richtbarkeit" der 

 Elementarmagnete. Nun zeigen die Versuche, daß die 

 Entwickelung der ferromagnetischen Elementarmagnete 

 nur einen ganz untergeordneten Einfluß auf die Größe 

 der freien Richtbarkeit haben kann. Wir können 

 somit aus dem Alterungsverlauf der maximalen Koer- 

 zitivkraft mit größter Annäherung direkt auf die 

 Entwickelung der zweiten Alterungs-Strukturänderung 

 schließen, der zufolge die freie Richtbarkeit im Laufe 

 der Alterung so stark herabgesetzt wird. 



Man erkennt nun sehr leicht, daß unter Zugrunde- 

 legung der beiden obigen Alterungsumwandlungen 

 und ihrer Entwickelungsgesetze qualitativ das ganze 

 Bild der im vorigen beschriebenen Alterungsverhält- 

 nisse ohne weiteres verständlich wird. 



4. Über das Wesen der beiden Alterungs-Struktur- 

 umlagerungen kann man sich folgende Vorstellung 

 machen : Träger der ferromagnetischen Eigenschaften 

 bei den Aluminium-Manganbronzen ist nach der An- 

 nahme Herrn Heuslers 1 ) die einzelne Molekel der 



') Vgl. "W. Preußer, Diss. Marburg 1908, S. 85 ff ; 

 ferner Zeitschr. f. anorg. Chem. 61, 8.277—279, 1908. 



Woher es nun kommt, daß gerade hei dieser ganz 

 bestimmten chemischen Verbindung mit einem Male stark 

 ferromagnetische Eigenschaften zutage treten, wissen wir 



